THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 49 



versée. Vers les fortes teneurs en fer, l'effet du ralen- 

 tissement de la transformation devra contrebalancer en 

 partie celui de l'augmentation du corps actif, et on 

 pourra observer au plein de la transformation des dila- 

 tabilités peu différentes les unes des autres pour des 

 alliages de teneurs diverses. La dilatabilité minima se 

 produira pour chaque alliage à des températures qui 

 iront en s'abaissant à mesure que diminuera la teneur 

 en nickel; et on possédera, grâce à cette propriété 

 particulière de la transformation de ces alliages, des 

 corps métalliques de très faible dilatabilité dans une 

 région quelconque de l'échelle des températures, entre 

 certaines limites étendues. 



On pourrait déduire diverses autres conséquences 

 particulières de la théorie exposée ci-dessus : celles 

 qui viennent d'être indiquées montrent suffisamment la 

 direction dans laquelle elles peuvent être cherchées ; 

 mais je voudrais en faire ressortir encore une d'un 

 ordre plus général. L'existence d'alliages à très faible 

 dilatation est liée à celle d'un métal susceptible d'é- 

 prouver des transformations avec changement anomal 

 du volume, et à la possibilité d'étaler ces transfor- 

 mations et de les ramener dans la région des tem- 

 pératures où elles peuvent être utilisées. Or, parmi 

 les métaux usuels, le fer et l'étain sont seuls dans ce 

 cas; les alliages non dilatables doivent donc contenir une 

 forte proportion de fer ou d'étain. Mais s'il est vrai que 

 les propriétés magnétiques des constituants de l'alliage 

 doivent jouer, dans l'équilibre à toute température, le 

 rôle qu'il a semblé naturel de leur assigner, on devra 

 penser que les transformations auxquelles est dû l'abais- 

 sement de la dilatation ne se produiront que si le fer 

 Archives, l. XVII. — Janvier 1904. 4 



